Source: http://docplayer.it/4697313-Indice-i-parte-i-3-ii-parte-ii-7.html
Timestamp: 2017-12-16 18:03:26+00:00
Document Index: 57869537

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 2']

INDICE I PARTE I... 3 II PARTE II PDF
Download "INDICE I PARTE I... 3 II PARTE II... 7"
Nicolo Salvi
2 2 di 19 INDICE I PARTE I... 3 I.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 3 I.2 DOCUMENTAZIONE CORRELATA... 4 I.3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI... 5 II PARTE II... 7 II.1 GENERALITÁ... 7 II.2 GESTIONE DELLA FORNITURA... 7 II.3 FABBRICAZIONE... 7 II.3.1 Qualità della materia prima II.4 FORMA, TOLLERANZE E MARCATURA DEL PRODOTTO II.5 PROTEZIONE II.6 PROVE PER LA PRODUZIONE DI SERIE: TIPO, NUMEROSITÀ E CRITERI DI ACCETTAZIONE II.6.1 Prove qualitative II Piastre e piastroni realizzati in acciaio S235JR e S355JR II Piastre e piastroni realizzati in acciaio C II Piastre e piastroni realizzati per saldatura in acciaio S275JR II Piastre e piastroni realizzati in acciaio Ge II.6.2 Controlli in produzione II.6.3 Controlli finali II.7 IMBALLAGGIO II.8 GARANZIA III PARTE III III.1 ALLEGATO A - DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO III.1.1 Esempio di designazione di piastra e piastrone... 19
3 3 di 19 I PARTE I I.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente Specifica Tecnica di Fornitura definisce le caratteristiche del prodotto finito e della materia prima utilizzata per la fabbricazione di piastre e piastroni per armamento ferroviario. Il documento definisce inoltre gli obblighi del Fornitore, le prescrizioni per la fabbricazione, nonché la numerosità, la frequenza ed i criteri di accettazione delle prove per la fornitura di serie. Il presente documento si applica alle forniture dirette e indirette ad RFI delle seguenti tipologie di piastre e piastroni: piastre ordinarie marca - 50 UNI - 50 S UNI - 60 UNI profilo secondo UNI /40 UNI - 60 S UNI - Piastre varie tipologie piastroni ordinari marca: - 50 UNI - 60 UNI profilo secondo UNI Piastroni varie tipologie piastre ordinarie marche varie piastroni ordinari marche varie profilo secondo disegno FS/RFI di riferimento piastre e piastroni speciali marche varie
4 4 di 19 I.2 DOCUMENTAZIONE CORRELATA Tutti i riferimenti qui di seguito citati, si intendono nell edizione più aggiornata in vigore. UNI EN ISO 9000 UNI EN ISO 9001 RFI DI QUA SP AQ 004 UNI EN ISO UNI EN ISO UNI EN UNI 3551 UNI FA 41 UNI EN UNI EN 1418 UNI EN ISO UNI EN ISO serie UNI EN ISO 9934 UNI EN ISO 9712 UNI EN UNI EN Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario Sistemi di gestione della qualità requisiti Prescrizioni per la gestione di forniture di prodotti sulla base di documenti di pianificazione della qualità Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali Parte 1 : Condizioni tecniche generali di fornitura Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali Parte 2 : Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo Materiale minuto d' armamento di binari ferroviari e tranviari. Piastre Materiale minuto d' armamento di binari ferroviari. Piastroni Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione Personale di saldatura - Prove di qualificazione degli operatori di saldatura per la saldatura a fusione e dei preparatori di saldatura a resistenza, per la saldatura completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel e leghe di nichel Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo con particelle magnetiche Prove non distruttive Magnetoscopia Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive Prove non distruttive - Esame con liquidi penetranti - Principi generali Prodotti fucinati di acciaio per impieghi generali Requisiti generali
5 5 di 19 UNI EN UNI EN ISO UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN ISO/IEC UNI EN ISO/IEC UNI EN 1179 UNI EN ISO EC1 Prodotti fucinati di acciaio per impieghi generali Acciai non legati di qualità e acciai speciali Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 1: Metodo di prova a temperatura ambiente Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy. Metodo di prova Getti di acciaio per impieghi tecnici generali Tolleranza generali Tolleranze geometriche per elementi privi di indicazione di tolleranze specifiche Tolleranza generali Tolleranze per dimensioni lineari ed angolari prive di indicazione di tolleranze specifiche Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore - Parte 1: Requisiti generali Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore - Parte 2: Documentazione di supporto Zinco e leghe di zinco - Zinco primario Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - Specificazioni e metodi di prova Disegni FS applicabili specificati in ordine I.3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI Committente Fornitore Subfornitore Prodotto AQ PdQ STF RFI Organizzazione o Persona che fornisce un prodotto al Committente Organizzazione o Persona che fornisce un prodotto al Fornitore Piastre e piastroni per armamento ferroviario nei vari profili definiti nella presente STF Assicurazione Qualità Piano della qualità Specifica Tecnica di Fornitura
6 6 di 19 PFC RFI SGQ DC Piano di fabbricazione e Controllo Rete Ferroviaria Italiana Sistema di Gestione per la Qualità Dichiarazione di Conformità
7 II PARTE II II.1 GENERALITÁ 7 di 19 La materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto deve essere acquisita dal Fornitore con un documento di controllo tipo 3.1 secondo la norma UNI EN 10204, da Subfornitori che operano nell ambito di SGQ certificato. L acquisizione in AQ della materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto non solleva il Fornitore dalla responsabilità in merito alle caratteristiche della materia prima stessa. Il Fornitore al momento dell accettazione della materia prima ha l obbligo di verificare la rispondenza della qualità dell acciaio fornito dal Subfornitore. RFI si riserva la facoltà di inviare autonomamente campioni di materia prima o del prodotto finito presso laboratori di proprio gradimento ogniqualvolta lo ritenga opportuno. La designazione del prodotto è quella definita in Allegato A. II.2 GESTIONE DELLA FORNITURA La fornitura del prodotto deve essere espletata da Fornitori operanti con un SGQ certificato, con le modalità previste dalla Specifica di Assicurazione Qualità DI QUA SP AQ 004. All atto di ogni spedizione il Fornitore deve inviare al Committente la DC di cui alla Norma UNI EN ISO/IEC 17050, corredata di tutta la documentazione di registrazione della qualità, riportante i risultati delle prove eseguite sui prodotti oggetto delle spedizioni. La documentazione di registrazione relativa alle prove sulla materia prima utilizzata e quella emessa durante la produzione di serie deve essere archiviata dal Fornitore per un periodo minimo di 10 anni. II.3 FABBRICAZIONE Il prodotto deve essere realizzato nelle qualità di materia prima indicate al successivo punto II.3.1, in funzione del tipo di processo produttivo adottato. Il prodotto può essere realizzato attraverso le seguenti operazioni di trasformazione: ricavato a freddo o a caldo da barre laminate a caldo a profilo definitivo da laminato portato a profilo definitivo mediante lavorazione meccanica per stampaggio
8 8 di 19 per saldatura di elementi laminati o stampati per fusione in acciaio. Il Fornitore deve indicare, nell ambito della definizione del PdQ, il tipo di processo produttivo adottato. La realizzazione del prodotto mediante saldatura è soggetta alla preventiva autorizzazione di RFI, ed a tale scopo il Fornitore deve inviare a RFI il disegno costruttivo del prodotto contenente il dettaglio della posizione delle saldature, per la relativa approvazione. Il prodotto finito deve essere privo di strati di ossido, cricche, cretti, soffiature, inclusioni, scaglie, paglie, ritiri, bave, mancanze di materiale, deformazioni, bruciature, ripiegature e qualsiasi altro difetto che possa essere causa di inconveniente nell impiego. Il profilo del prodotto deve risultare netto, le estremità devono essere nette e ortogonali alla superficie superiore ed inferiore, prive di bave, screpolature o strappi. Il prodotto deve risultare piano, eventuali deformazioni devono essere eliminate alla pressa. Per il prodotto ricavato a freddo o a caldo da barre laminate a profilo definitivo, la tranciatura deve essere eseguita in modo tale che le spallette non subiscano una deformazione maggiore di quella definita in figura 1. Figura 1 - deformazione massima ammessa per lavorazioni di tranciatura Il prodotto realizzato per stampaggio o fusione richiede la presenza di sformi che consentano la fuoriuscita dagli stampi. Lo sformo per lo stampaggio a caldo è compreso fra il 5% ed il 12% della lunghezza base. Lo sformo per la fusione è compreso fra il 2% ed il 3,5% della lunghezza base. In figura 2 viene fornito un esempio di prodotto realizzato con sformi.
9 9 di 19 Figura 2 - esempio di prodotto con sformi I fori devono essere netti, senza strappi o bave, e possono essere realizzati oltre che per lavorazione meccanica, anche per punzonatura, purché tale operazione non induca deformazioni del prodotto. Gli spigoli vivi devono essere raccordati. Il prodotto ottenuto mediante saldatura deve essere realizzato da personale qualificato in accordo alle norme UNI EN applicabili. La saldatura deve essere fatta elettricamente con il sistema ad arco. Il processo di saldatura deve essere qualificato in accordo alla norma UNI EN Il materiale di apporto deve risultare certificato e rispondente a quanto definito nella certificazione relativa alla qualificazione del processo di saldatura adottato. Le saldature devono essere esenti da soffiature, cricche, cretti e discontinuità, e da qualsiasi altro difetto che ne pregiudichi le prestazioni; il cordone deve essere compatto, tenace e perfettamente aderente al metallo base. Le piastre e/o piastroni realizzate per saldatura devono risultare piane, i cordoni devono essere realizzati in modo da non interferire nel montaggio del prodotto e dei relativi componenti. I cordoni che interessano la superficie inferiore del prodotto e la superficie superiore di appoggio della rotaia, devono essere spianati. Nel caso in cui il processo produttivo preveda la saldatura delle spallette destinate all alloggiamento della chiavarda, i cordoni di saldatura devono essere eseguiti in aderenza tra il piano superiore del prodotto e la spalletta come illustrato in figura 3. Non sono ammesse soluzioni difformi da quanto indicato nella presente STF.
10 10 di 19 I cordoni di saldatura eseguiti per il fissaggio della spalletta devono essere tali da garantire l inserimento della chiavarda nell alloggiamento. Tutte le saldature devono essere sottoposte al controllo con liquidi penetranti o magnetoscopico, al fine di verificare l assenza di difettosità; l esito del controllo deve essere registrato. Il personale addetto ai controlli non distruttivi (liquidi penetranti o magnetoscopici) deve essere qualificato in accordo alla norma UNI EN ISO Figura 3 - posizione del cordone di saldatura II.3.1 Qualità della materia prima In funzione del processo produttivo adottato per la fabbricazione del prodotto, devono essere utilizzate le seguenti materie prime: Processo produttivo Qualità della materia prima Norma di riferimento Ricavato a freddo o a caldo da laminato a caldo a profilo definitivo Lavorazione meccanica di laminato a caldo S235JR UNI EN Saldatura di elementi laminati o stampati S275JR UNI EN Stampaggio di billetta C25 UNI EN di laminato S235JR UNI EN Fusione in acciaio GE240 UNI EN 10293
11 11 di 19 In tabella 1 e 2 sono riportate le principali caratteristiche meccaniche degli acciai sopra indicati, secondo le rispettive norme di riferimento. Materia prima di qualità superiore a quella sopra definita può essere utilizzata solo previa autorizzazione di RFI. Tipo di prova sigla di riferimento della prova e unità di misura acciaio S235JR UNI EN valori di riferimento per spessori nominali in mm 16 > acciaio S275JR UNI EN sigla di riferimento valori di della prova e riferimento per unità di misura spessori nominali in mm 16 > prova di trazione R eh N/mm R e N/mm R m N/mm R m N/mm A % 26 A % 23 Resilienza KV J a 20 C 27 KV J a 20 C 27 Tabella 1 Tipo di prova acciaio C25 UNI EN sigla di riferimento della prova e unità di misura valori di riferimento sigla di riferimento della prova e unità di misura acciaio GE240 UNI EN valori di riferimento per spessori nominali 100 mm prova di trazione resilienza R e N/mm R p 0,2 N/mm R m N/mm R m N/mm A % 23 * A % 22 KV J a -20 C 35 * KV J a temp. ambiente 31 * valore riferito a provino longitudinale Tabella 2
12 12 di 19 Per piastre per telai degli aghi marca 60P.589U secondo Disegno FS9713 non è ammessa la realizzazione tramite saldatura; i processi produttivi e la materia prima che devono essere adottati per la fabbricazione sono i seguenti: Processo produttivo Qualità della materia prima Norma di riferimento Lavorazione meccanica di laminato a caldo Stampaggio di laminato a caldo S355JR UNI EN II.4 FORMA, TOLLERANZE E MARCATURA DEL PRODOTTO La forma, le dimensioni e le rispettive tolleranze del prodotto, devono corrispondere a quelle riportate nelle norme UNI 3551, UNI 3552 e nei rispettivi disegni FS/RFI di riferimento. Per le quote prive di tolleranze si deve fare riferimento alla norma UNI EN , con applicazione della classe di tolleranza C. Per la rettilineità e la planarità si deve fare riferimento alla norma UNI EN , con applicazione della classe di tolleranza L. La marcatura del prodotto deve essere posta sulla superficie superiore, nella posizione indicata nelle norme UNI 3551 e 3552, oppure nei disegni FS/RFI; quando tale posizione non sia indicata, la marcatura deve essere applicata in modo che sia visibile anche a seguito del montaggio del prodotto. La marcatura deve riportare i seguenti dati: 1. marca del prodotto 2. sigla del produttore 3. ultime due cifre dell anno di fabbricazione 4. simbolo senso di posa (se previsto). La marcatura può essere eseguita sia per punzonatura che in rilievo, i caratteri devono avere una altezza 10 mm. Sul prodotto ottenuto da barre laminate a profilo definitivo, la marca del prodotto deve essere ottenuta in rilievo di laminazione, mentre la sigla del produttore e le ultime due cifre dell anno di fabbricazione possono essere ottenute anche per punzonatura.
13 II.5 PROTEZIONE 13 di 19 Il prodotto deve essere fornito protetto in modo uniforme con film di olio ecocompatibile protettivo contro l ossidazione. La qualità della protezione utilizzata deve essere indicata dal Fornitore nell ambito della definizione del PdQ. Le piastre per telai degli aghi marca 60P.589U secondo Disegno FS9713 devono essere protette tramite zincatura per immersione a caldo secondo UNI EN ISO 1461, la qualità dello Zinco deve essere 99.9 secondo UNI EN 1179 e lo spessore locale di rivestimento deve essere minimo 70 µm. II.6 PROVE PER LA PRODUZIONE DI SERIE: TIPO, NUMEROSITÀ E CRITERI DI ACCETTAZIONE Ai fini del controllo del prodotto, la fornitura deve essere divisa in lotti di collaudo la cui numerosità massima è definita in funzione del processo produttivo adottato come segue: Processo produttivo - Ricavato a freddo o a caldo da laminato a caldo a profilo definitivo - Lavorazione meccanica di laminato a caldo Numerosità massima del lotto o frazione - Saldatura di elementi laminati o stampati 200 o frazione - Stampaggio di laminato a caldo di billetta 2000 o frazione - Fusione in acciaio 1000 o frazione Sul prodotto devono essere eseguiti i controlli di seguito definiti. Qualora durante i controlli non risultino rispettati i criteri di accettazione definiti nella presente STF, il Fornitore deve provvedere all apertura di una non conformità che deve essere gestita in accordo a quanto previsto dalla Specifica di Assicurazione Qualità DI QUA SP AQ 004 e dal PdQ. Le risoluzioni di non conformità che non prevedono il pieno rispetto di tutti i requisiti previsti nella presente STF non possono essere adottate senza il preventivo benestare di RFI.
14 II.6.1 Prove qualitative 14 di 19 Le prove qualitative da eseguire sul prodotto sono di seguito definite in funzione del tipo di processo di fabbricazione adottato e, quindi, del tipo di materiale utilizzato. Tutte le prove qualitative devono essere eseguite in conformità alle rispettive norme di riferimento, i criteri di accettazione sono quelli definiti al punto II.3.1 e nelle norme di riferimento. II Piastre e piastroni realizzati in acciaio S235JR e S355JR Il Fornitore deve verificare la certificazione del Subfornitore della materia prima relativa ai seguenti controlli: tipo di prova analisi chimica prova di trazione resilienza acciaio S235JR / S355JR UNI EN numerosità delle prove 1 ogni colata note Certificata dal Subfornitore della materia prima con bollettino tipo 3.1 con documentazione di prova fornita ad ogni consegna In aggiunta a quanto sopra, per ogni lotto costituito come definito al precedente II.6 deve essere eseguita a cura del Fornitore una prova di trazione e una prova di resilienza, per verificare la rispondenza del materiale utilizzato ai requisiti richiesti al punto II.3.1. In caso di esito negativo si può procedere alla ripetizione di due prove dello stesso tipo su due piastre dello stesso lotto di produzione. L accettazione del lotto è subordinata all esito positivo di entrambe le riprove.
15 15 di 19 II Piastre e piastroni realizzati in acciaio C25 Il Fornitore deve verificare la certificazione del Subfornitore della materia prima relativa ai seguenti controlli: tipo di prova analisi chimica acciaio C25 UNI EN numerosità delle prove 1 ogni colata note Certificata dal Subfornitore della materia prima con bollettino tipo 3.1 con documentazione di prova fornita ad ogni consegna In aggiunta a quanto sopra, per ogni lotto costituito come definito al precedente II.6, deve essere eseguita a cura del Fornitore una prova di trazione e una prova di resilienza per verificare la rispondenza del materiale utilizzato ai requisiti richiesti al punto II.3.1. In caso di esito negativo della prova di trazione o di resilienza si può procedere alla ripetizione di due prove dello stesso tipo su due piastre dello stesso lotto di produzione. L accettazione del lotto è subordinata all esito positivo di entrambe le riprove. II Piastre e piastroni realizzati per saldatura in acciaio S275JR Il Fornitore deve verificare la certificazione del Subfornitore della materia prima relativa ai seguenti controlli: tipo di prova analisi chimica prova di trazione resilienza acciaio S275JR UNI EN numerosità delle prove 1 ogni colata note Certificata dal Subfornitore della materia prima con bollettino tipo 3.1 con documentazione di prova fornita ad ogni consegna In aggiunta a quanto sopra, in funzione del tipo di saldature adottate per la fabbricazione delle piastre si deve operare come segue.
16 16 di 19 Nel caso in cui nella piastra siano presenti saldature di testa a piena penetrazione, per ogni lotto di piastre saldate costituito come indicato al precedente II.6, devono essere eseguite a cura del Fornitore le seguenti prove definite dalla norma UNI EN : - una prova di trazione trasversale su giunto testa a testa su provino ricavato a cavallo della saldatura ortogonalmente alla direzione del cordone di saldatura - una serie di tre prove di resilienza su provini con intaglio a V in zona fusa, prelevati ad una profondità massima di 2 mm dalla superficie del metallo base trasversalmente alla saldatura. Nel caso in cui nella piastra siano presenti solo saldature d angolo delle spallette, per ogni lotto di piastre saldate costituito come indicato al precedente II.6 i provini per le prove di trazione e di resilienza devono essere prelevati dalla piastra di base. Le prove sono positive se sono rispettati i criteri di cui al punto II.3.1. In caso di esito negativo della prova di trazione o di resilienza si può procedere alla ripetizione di due prove dello stesso tipo su due piastre dello stesso lotto di produzione. L accettazione del lotto è subordinata all esito positivo di entrambe le riprove. II Piastre e piastroni realizzati in acciaio Ge 240 Il Fornitore deve verificare la certificazione del Subfornitore della materia prima relativa ai seguenti controlli: tipo di prova acciaio Ge 240 note analisi chimica UNI EN numerosità delle prove 1 ogni colata Certificata con bollettino tipo 3.1 dal Fornitore In aggiunta a quanto sopra, per ogni lotto costituito come definito al precedente II.6, devono essere eseguite a cura del Fornitore una prova di trazione e una prova di resilienza per verificare la rispondenza del materiale utilizzato ai requisiti richiesti al punto II.3.1. In caso di esito negativo della prova di trazione o della prova di resilienza si può procedere alla
17 17 di 19 ripetizione di due prove dello stesso tipo su due piastre dello stesso lotto di produzione. L accettazione del lotto è subordinata all esito positivo di entrambe le riprove. II.6.2 Controlli in produzione Il Fornitore deve definire nel PFC le modalità con le quali, nel corso della produzione, vengono effettuati controlli visivi e dimensionali sul prodotto per la verifica della rispondenza ai requisiti definiti ai punti II.3 e II.4. II.6.3 Controlli finali Per ogni lotto di produzione, definito come indicato al II.6, devono essere eseguiti controlli finali applicando un piano di campionamento semplice secondo la norma UNI ISO con i seguenti criteri: Livello di collaudo: LC = S4 Livello di Qualità Accettabile: AQL = 1,5 Sul prodotto saranno eseguiti i seguenti controlli: 1. Aspetto superficiale e presenza della marcatura, per la verifica dei requisiti di cui ai punti II.3 e II.4 2. Verifica della protezione applicata sul prodotto, secondo quanto indicato al punto II.5 3. Dimensionale, per la verifica delle seguenti caratteristiche : altezza, lunghezza e larghezza larghezza della superficie di appoggio della rotaia diametro e posizione dei fori dimensioni funzionali definite nelle tabelle dei vari disegni FS/RFI di riferimento del prodotto eventuale inclinazione della superficie di contatto con la rotaia (1/20 o 1/40) sede di alloggiamento della chiavarda planarità delle superfici superiore e inferiore Le misure possono essere eseguite con sagome e/o calibri idonei alla misurazione richiesta. Gli strumenti utilizzati devono essere tarati e tenuti regolarmente sotto controllo. Il controllo di ciascun pezzo è considerato positivo se tutte le misure effettuate rientrano nelle prescrizioni definite al punto II.4.
18 II.7 IMBALLAGGIO 18 di 19 Salvo diversa prescrizione contrattuale, il prodotto deve essere fornito utilizzando come supporto di carico pallet standard ad euronorma (mm 800 x 1200), per un quantitativo massimo di pezzi pari ad un carico non eccedente 1500 kg nel rispetto delle limitazioni di ingombro più avanti specificate. L unità pallettizzata deve essere condizionata mediante l applicazione di un telo trasparente termoretratto saldamente ancorato alla pedana e opportunamente regettato in più ordini incrociati. I colli così costituiti devono avere il carico non debordante dalla sagoma della pedana ed un impegno in altezza, comprensivo della pedana stessa, non superiore a 700 mm. Su tutti gli imballi devono essere posti dei cartellini di identificazione che contengano almeno i seguenti dati: 1. Marca delle piastre o piastroni 2. Categoria e Progressivo 3. N dei pezzi 4. Peso lordo 5. Nome del Fornitore 6. Riferimenti del lotto di fornitura (Ordine n del, lotto n, data di produzione) 7. Destinazione del materiale 8. Anno di fabbricazione 9. Estremi della DC. II.8 GARANZIA Salvo diversa prescrizione contrattuale la garanzia si estende all anno di produzione e ai 5 anni successivi.
19 III PARTE III 19 di 19 III.1 ALLEGATO A - DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO La designazione deve essere effettuata indicando il nome del prodotto, la marca, la norma UNI oppure o il disegno FS di riferimento. III.1.1 Esempio di designazione di piastra e piastrone 1. Piastra ordinaria marca 60 UNI Piastra marca 60 UNI profilo UNI Piastrone ordinario marca 60 UNI Piastrone marca 60 UNI profilo UNI Piastrone speciale Piastrone marca. profilo FS..
MANUFATTI IN CALCESTRUZZO CON TAPPETINI SOTTO TRAVERSA (USP) SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA INDICE I PARTE I... 3 II PARTE II... 5 III PARTE III...
2 di 20 INDICE I PARTE I... 3 I.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 3 I.2 DOCUMENTAZIONE CORRELATA... 3 I.3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI... 4 II PARTE II... 5 II.1 INTRODUZIONE... 5 II.2 GENERALITÀ... 5
INDICE I PARTE I... 3 II PARTE II... 6
2 di 13 INDICE I PARTE I... 3 I.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 3 I.2 DOCUMENTAZIONE CORRELATA... 3 I.3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI... 5 II PARTE II... 6 II.1 GENERALITÁ... 6 II.2 GESTIONE DELLA FORNITURA...
III.2 NUMEROSITÀ E CRITERI DI ACCETTAZIONE PER L OMOLOGAZIONE DEL PRODOTTO... 34 III.3 ATTESTATO DI OMOLOGAZIONE... 34
INDICE 2 di 35 I PARTE I... 4 I.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 4 I.2 DOCUMENTAZIONE CORRELATA... 5 I.3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI... 6 II PARTE II... 7 II.1 GENERALITA... 7 II.2 GESTIONE DELLA FORNITURA...
TAPPETINI SOTTO TRAVERSA (USP) SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA INDICE I PARTE I... 3 II PARTE II... 7 III PARTE III... 14 IV PARTE IV...
2 di 23 INDICE I PARTE I... 3 I.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 3 I.2 DOCUMENTAZIONE CORRELATA... 3 I.3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI... 4 II PARTE II... 7 II.1 GENERALITÀ... 7 II.2 GESTIONE DELLA FORNITURA...
ST - Specifiche Tecniche. Adeguamento Ex-Compattatore - Specifica tecnica portoni
Elaborato Livello Tipo / S tipo ST - Specifiche Tecniche ETQ-030220 Sistema / Edificio / Argomento EMR - Edificio immagazzinamento rifiuti solidi radioattivi Rev. Data 18/12/2013 Centrale / Impianto: GR
Il controllo tecnico delle carpenterie metalliche nel cantiere della torre Unifimm a Bologna
Il controllo tecnico delle carpenterie metalliche nel cantiere della torre Unifimm a Bologna Marco Torricelli Fondazione Promozione Acciaio L edificio denominato Torre Unifimm è un grattacielo a base trapezoidale